( r235 ) 

 sans que la forme de sa section transversale exerce une influence sensible; 

 elles augmentent également avec l'intensité de l'aimantation, mais surtout 

 avec celle de sa partie permanente. 



» La qualité du fer n'influe que sur le nombre de torsions qu'il faut 

 appliquer pour amener un état d'équilibre, sur la grandeur des déviations 

 et sur la diminution de celles-ci par suite de l'interruption du courant in- 

 ducteur; au contraire, il existe une différence fondamentale entre le fer et 

 l'acier : ce dernier s'aimante et se désaimante partiellement de la même 

 manière que le fer; mais, une fois établi, son équilibre magnétique n'est plus 

 dérangé par l'action d'aucune force mécanique, quel que soit son mode 

 d'application. 



» J'ai vainement essayé de produire, par la torsion des corps diamagné- 

 tiques, des effets analogues à ceux que j'ai observés avec le fer. 



» Dans les expériences que nous venons de décrire, le maximum d'ai- 

 mantation correspond à la position que la barre occupe lorsqu'elle n'est 

 sous l'action d'aucun couple tordant; mais cette coïncidence n'existe pas 

 toujours, elle provient de la manière dont nous avons opéré jusqu'ici. En 

 efïet, la barre se trouvait dans cette position, que nous appellerons celle du 

 zéro mécanique, toutes les fois que nous avons établi ou interrompu le cou- 

 rant inducteur ; c'est également en partant de cette position que nous lui 

 avons appliqué alternativement, vers la droite et vers la gauche, des tor- 

 sions toujours assez faibles pour que les torsions permanentes fussent insen- 

 sibles. En opérant d'une manière différente on peut déplacer le maximum 

 d'aimantation par rapport à ce zéro, on peut lui imprimer ce que nous 

 appellerons une rotation, sans attacher à cette expression aucune idée théo- 

 rique. Examinons séparément les trois périodes de chaque expérience : 



» i**. En aimantant une barre de fer, tandis qu'elle est tordue, on ne 

 produit pas de rotation; les torsions permanentes qui ont précédé l'aiman- 

 tation sont également sans influence. 



» 2°. Lorsqu'on tord la barre d'une manière permanente, tandis qu'elle 

 est sous l'influence du courant inducteur, l'effet varie selon la qualité du 

 fer : dans le fer dur on produit une rotation dans le sens de la torsion per- 

 manente ; elle augmente avec celle-ci, mais sans jamais atteindre ni sa gran- 

 deur, ni même celle de l'angle de torsion temporaire qui lui correspond. 

 Cette rotation est insensible dans le fer doux, à moins qu'il ne soit tordu 

 jusqu'à perdre toutes ses qualités primitives. 



» 3". Dans tous les fers temporairement tordus, l'interruption dn coh- 



i6o.. 



